264 
F. Rinne, 
Interessant ist die Heftigkeit, mit welclier der plötzliche Zu- 
sammenbruch der Quarzwürfel erfolgte. Es geschah dies förmlich 
explosionsartig, sodass die zermalmten Theile mit grosser Gewalt 
umherspritzten. Beim Zusammenbruch flammten die Würfel mit 
selbst bei Tageslicht sehr kräftig erscheinendem grünen Lichte auf. 
II. Feldspat b. 
Viel weniger widerstandsfähig erwiesen sich Würfel aus Ortho- 
klas von Hirschberg, Schlesien. Bezüglich des Elasticitätsmoduls 
stehen sich Quarz und Feldspath nicht so sehr fern. Es wird als 
Elasticitätsmodul angegeben bei Adular in Richtung der Normalen 
auf der Basis 8120, für Sanidin 7710. Der widerstandsfähigste Orthor 
klaswürfel (mit Basis als Druckflächen und Klinopinakoid sowie 
einem Flächenpaar senkrecht Basis und Klinopinakoid als Seiten- 
flächen) ergab bei meinen Versuchen als Druckfestigkeit 
1730 also rund 1700 kglqcm. 
Der erste Riss stellte sich bei 1500 kg Betastung ein. Ein anderer 
Würfel wurde bei gleicbfalls rund 1700 kglticm Druck zermalmt, ein 
dritter schon bei 1250 kglqcm. 
Zur Beurtheilung der Versuche an Quarz und Feldspath ist 
noch zu erwähnen, dass der Fortschritt der Belastung ziemlich 
schnell geschah, sodass vom Beginn der Beanspruchung bis zum 
Bruch nur wenige Minuten (etwa 5—10) verstrichen. 
HI. G 1 i m m e r. 
An Muscovit von Connecticut stellte ich einige Versuche zur 
Ermittelung der Zugfestigkeit an. Zu dem Zwecke wurde eine 
Glimmerplatte in schmale Streifen zerschnitten und zwar so, dass 
bei den einen die Längsrichtung der Präparate, bei anderen die 
Querrichtung der Streifen der Richtung der charakteristischen Linie 
der Schlagfigur parallel verlief. Das Zerreissen geschah in einer 
JMaschine von Schoi’PER. Die Zeitdauer jedes Versuches betrug, 
von der Beanspruchung bis zum Bruch gerechnet, etwa 1 — 2 Minuten. 
In folgender Tabelle sind die Ergebnisse zusammengeslellt. 
1. Charakteristische Linie der Schlagfigur (|! xPoc (010)) 
parallel der Längsrichtung der Glimmerstreifen. 
Einspann- 
länge 
mm 
Mittlere 
Dicke 
mm 
Mittlere 
Breite 
mm 
Zug- 
festigkeit 
kglqcm 
Bruch- 
aussehen 
OS 
0,127 
15 
31,0 
schieferig 
70 
0,077 
15 
20,0 
104 
0,1336 
15 
31,3 
-n 
106 
0,1334 
15,2 
32,2 
Mittel 
31,1 
